( «94 ) 

 tion de 1 7 5i6ooo kilogrammes d'acide, la perte du poids de la chaudière 

 en platine n'a été que de i6''s, 178 (i). 



» Il ne semble pas que la présence de petites quantités d'acide chlorhy- 

 drique, dans l'acide des chambres, influe d'une manière sensible sur la dis- 

 solution du platine, qui se montre constante, quel que soit le degré d'im- 

 pureté de l'azotate de sodium ou de l'acide nitrique employés pour la 

 préparation de l'acide sulfurique. Mais le degré de concentration de l'acide 

 produit, aussitôt qu'on dépasse les hmites de l'acide à 94 pour 100, appelé 

 acide commercial ordinaire, exerce sur le métal une action bien' plus con- 

 sidérable. Nous avons vu que la préparation de l'acide à 94 pour 100 en- 

 lève, au vase distillatoire, une quantité de platine égale à environ i gramme 

 par tonne d'acide. Lorsqu'on augmente sa concentration, de manière à 

 atteindre 97 à 98 pour 100 d'acide monohydraté, la dissolution du platine 

 dépasse 6 grammes par tonne. Dans un alambic de platine, dont la chau- 

 dière pesait primitivement 3o kilogrammes, on a évaporé 180000 kilo- 

 grammes d'acide amené à 97-98 pour 100 : la perte de poids du métal a été 

 de 6^',o7o par tonne d'acide. Une deuxième expérience, faite sur une quan- 

 tité équivalente, a donné 6^',65o de platine par tonne. 



» Lorsqu'on prépare de l'acide renfermant de 99 i à 99I pour 100 

 d'acide monohydraté, la dissolution du platine va jusqu'à 8 et 9 grammes 

 par tonne d'acide; pour une production de 102 000 kilogrammes d'acide 

 ^ 99i RO"'' 'oo> 'a chaudière a perdu 861 grammes de platine, soit 8s',444 

 par tonne. 



» Cette quantité de métal étant assez considérable pour qu'il soit pos- 

 sible de la retrouver par l'analyse quantitative, j'ai cherché à corroborer 

 les nombres ci-dessus, en pesant le platine obtenu d'une certaine quantité 

 d'acide sulfurique à 99 1 pour 100. 73''s,6oo de cet acide, ayant été étendus 

 d'eau, ont été précipités par un courant d'acide sulfhydrique; le précipité 

 des sulfures, renfermant du plomb et du platine, a été dissous dans l'eau 

 régale; le plomb a été précipité par l'acide sulfurique, et la solution, 

 ayant subi deux fois ce traitement, a été débarrassée de tout le plomb 

 qu'elle renfermait; elle avait la couleur caractéristique des sels de platine, 

 ainsi que leurs propriétés. Le platine en a été précipité à l'état de sulfure, et 

 pesé après calcination. On a obtenu oS', 617 de platine métallique, soit 



(i) Ces nombres, comme les précédents et ceux qui vont suivre, ne se rapportent qu'à la 

 chaudière en platine. Les accessoires, tels (|ue cliapileau, siphon, etc., éprouvent aussi une 

 diminution de poids; il eu sera parlé plus loin. 



